62 



Oxygciie. Rupporls. 



Silice 9,3584 0,1801 2 



Alumine 0,0624 0,0292 i 



Oxyde ferrique 0,2312 0,0693 i 0,0985 1 



Chaux 0,3272 0,0930 ( ,, .„„ 



Wagii6sie 0,0104 0,0040 ( "."-"0 l 



Oxyde de lilatie 0,0104 



1,0000 



A pan I'oxydc de titane dont la presence n'avait pas encore el6 

 sigiialee dans les grcnats, cette analyse s'accorde avec cdlcs deja 

 hien ancicnnes de Vauquclin et de Karsien. Je crois que c'tsl a 

 la presence du titane, soil Ji I'etai d'oxyde, soit a I'elat de fer ti- 

 tan^ qu'il con\ient d'atirihuer la couleur noire du gronat de Fras- 

 cali. La proportion d'aluinine que renfcrme ce grenat iie perniet 

 pasde le coiisiderer coiume le veritable type du uielaniie, oh 

 grennt a base d'oxyde ferrique, bieu que la proportion do cet 

 oxyde qui entrt; d.ins sa composition aulorise cepondaiit a le clas- 

 ser a ia suite et comnie variete de I'espece que je viens de nonimer. 

 » J'ai analyse ensuite uu autre grenat (|ui presente h un tr^s 

 liaut degre la prnpriele de devenir rnagnetique au feu de reduc- 

 tion. Ce grenat provient des environs de Zerniett en Valais ; il 

 est d'un vert pale tirant sur le vert bouteille; sa densite est de 

 3,85. II se niontre en ciistaux dodecaf'dres ou en petits grains 

 amorphes, deiui-transparents, engages dans une asbeste blanche 

 a fibres conlournees. II contient : 



Oxjg^ne. ' Rapports. 

 SiJice 0,3603 0,1870 2 



Oxyde ferrique 0,3005 0,0900 » ^ no-^s » 



Alumiue 0,0124 0,0058 J "'"'^^^ * 



Cliaux 0,3214 0,0914 I „„„ 



Magnesie 0,0054 0,0021 ( "."^^-^ » 



1,0000 



Ce dernier, par sa composition, represente mieux que celui de 

 Frascati le type de grenat a base d'oxyde ferrique. II ne contient 

 pas de titane ct sa couleur ne presente aucune teiote de iioir. On 

 pent rapporter i ce type les ^chantillons de grenats dont la cou- 

 leur est vert bouteille ou vert jaunatre, ayant une density d'envi- 

 ron 3,80 et qui douneut au feu de rMuction un verre fortement 

 rnagnetique. 



» Bien que le uom de melanite nc convienne gucre <i une 



